( /l 



92 ) 



)) La matière est rose et la combinaison paraît être presque cojnplète, mais ni gain, 

 ni perle sensibles d'oxygène. 



» Quati'ième expérience. — Même alumine que pour la troisième expérience, mais 

 beaucoup plus fortement calcinée. Cr-0' pur, retiré du chromate mercureux et forte- 

 ment calciné. 



» Avec OB', 7485-0 Al-0' et os'',o589.o {') Ci'^O' (déterminés après fusion — Ag), 

 il y a eu oS'',ooio.4 de perte, de la fusion — Ag à la chauffe au blanc. 



■) D'après opérations identiques faites sur APO^ et Cr-0^ isolés, on a : 



Calculé Trouvé 



pour Al' 0'. pourCr'O". Total. Différence. Al'OM-Cr'O' 

 Pertes de fusion Ag à cha- 

 leur blanche 9,2 0,1 9,3 4-1,1 10,4 



_,, , . ( Perte pour passage de Cr^O' à CrO . . oS'.ooGi.G 

 Théorie. ^ " rir\%'rir\'. .,• r 



» La matière est d'un gris quasi neutre, à peine rose {^). Il y a donc eu formation 

 de rose, mais beaucoup moindre qu'avec la même alumine plus modérément calcinée. 

 Encore ici, ni gain, ni perte bien sensibles. 



» Cinquième expérience (particulièrement soignée). — Alumine préparée en trai- 

 tant Al^Cl* par SH-O' étendu et calcinant très longuement vers la fusion de l'argent, 

 mais loin de la chaleur blanche. Cette Al-0' se combine facilement avec Cr'O^ et 

 perd notablement de son poids pendant l'opération. Le Cr^O', pur et fortement cal- 

 ciné, dérivait du chromate mercureux. 



» Comme Cr-0' et surtout APO', fortement calcinés, gagnent moins de poids après 

 l'extinction du feu que les mêmes corps modérément calcinés ('), et comme l'union de 

 Al-0' avec Cr-0' semble modifier un peu le pouvoir absorbant de la masse, la somme 

 des poids de Al-0^ et Cr-0^, calcinés à part, doit différer légèrement du poids du 

 mélange calciné, même s'il n'y a eu ni perte, ni gain réels. Afin de corriger presque 

 entièrement celle petite cause d'erreur, on a mesuré les absorptions successives d'air 

 après les chauffes à fusion d'argent et après les calcinations au blanc. Les courbes (très 

 analogues entre elles) ainsi obtenues avec Al-0' et Cr-0' isolés et avec Al'-O" -t-Cr-0', 

 étant prolongées jusqu'à l'axe des temps, donnent des valeurs très approchées (et sur- 

 tout, je crois, très comparables) des absorptions réalisées de la cessation des feux aux 

 pesées. 



» On a fixé la composition du mélange en pesant séparément Al-0' et Cr-0^ après 

 maintien au rouge à peine visible dans l'obscurité, jusqu'à sensible constance des 

 poids. Le creuset, contenant les matières bien mélangées, a été taré après même chauf- 



7.3 

 (') Soit environ '-^^— de Cr-0'. 

 100 



(-) A la lumière du jour, mais paraissant bien rose à la bougie. 



(') En dix minutes (depuis quinze jusqu'à vingt-cinq minutes après extinction du 

 feu), o8'',4959 delà présente alumine ont gagné, en moyenne, o5'',ooi6.8 après fusion 

 — Ag et seulement os"', 00021 après chauffes à blanc. 



